164 



gestellt, um grössere Ausgaben zu vermeiden, bevor keine hin- 

 längliche Aufklärung über die allgemeine Bedeutung und den 

 Werth der Erzlagerstätte erlangt worden ist. In der Schaale 

 versetzt man das Erz mit 6—8 Eimer Wasser, worauf die Cy- 

 linder in Bewegung gesetzt werden. Nach Verlauf zweier Stun- 

 den giebt man in die Schaale ungefähr das zehnfache Quantum 

 Quecksilber im Verhältniss zum muthmasslichen Silbergehalt, 

 wobei das Quecksilber portionsweise zugesetzt wird und man hin 

 und wieder die Masse einer Probe unterwirft, um den Gang des 

 Processes beurtheilen zu können. 



Auf den Erfolg des Processes hat die Temperatur des Was- 

 sers wie der Luft einen bedeutenden Einfluss, wobei man Gelegen- 

 heit hatte zu beobachten, dass im Sommer der Amalgamations- 

 process noch einmal so schnell vor sich geht , als im Winter. 

 Dieser Unterschied in der Arbeitszeit des Winters konnte dadurch 

 ausgeglichen werden, dass man das Wasser, ebenso wie den Boden 

 der Schaalen durch Dampf erwärmt; doch werden gegenwärtig, 

 wie schon erwähnt, die Arbeiten nur versuchsweise in schon vor- 

 handenen Apparaten ausgeführt. Im Sommer nach Verlauf von 

 8 und im Winter von 16 Stunden ist der Amalgamationsprocess 

 beendigt, worauf man in die Schaalen reines Wasser einströmen 

 lässt, um den Schlamm , sowie die feineren Partikeln zu ent- 

 fernen, während die sich am Boden der Schaalen ansammelnden 

 schwereren Theile in Böttige gesammelt werden und das Amal- 

 gam schliesslich auf Waschherden gewöhnlicher^ Construktion ver- 

 waschen wird. Die angeführte Bearbeitungsweise der Erze ist 

 unbedingt mit Verlust an Amalgam verknüpft, der nur durch 

 Einführung von zweckmässigen Apparaten zu beseitigen sein 

 wird. Das gewonnene Amalgam presst man durch dichte Lein- 

 wand und die zurückbleibende harte Masse , welche gegen */ 7 

 metallisches Silber enthält, wird der Destillation in Betörten 

 unterworfen. „ 



Die bei den Versuchsbauen erbeuteten Erze erwiesen einen 

 Gehalt von 25,6 Gramm Silber in 16,38 Kilo Erz. Falls der 

 Silbergehalt des Erzes in der Zukunft sich nicht verringern sollte, 

 so ist K. v. Kulibin willens, den amerikanischen Waschapparat 

 von Warney in Anwendung zu bringen. Sollte jedoch der Silber- 

 gehalt bedeutend abnehmen, so wird man genöthigt sein seine 



